238 





No. L 



No. 2. 



H 2 0. . . . 



6.74 1 ) 



4,54 



Si0 2 . . . 



28,42 



34,63 



n a i tri« f\ 



AI2O3 -f *e 2 03 



24, 



Oft <7 17 



CaO . . . . 



36,11 



5,30 



K2O . . . . 





20,98 



MgO . . . 



4,01 



4,74 





99,51 



99,96 



ständen der Gehlenit durch K 2 C03-Lösung in K-Glimmer, durch 

 Na2C03 -Lösung in einen Cancrinit übergeführt wird. 



Behandelt man Batrachit vom Monzoni 2 ) 8 Monate mit einer 

 Na 2 C0 3 -Lösung (18 pCt.) bei 100°, so tritt fast alles CaO als 

 CaC03 aus, welches sich mit dem überschüssigen Na2C03 zu 

 grossen Krystallen von Gaylussit vereinigt, so dass das umgewan- 

 delte Silicat No. 3 sich leicht durch blosses Schlämmen von dem 

 Gaylussit trennen lässt. Der Versuch bestätigt die bekannte That- 

 sache, dass Mg- Silicate sehr viel widerstandsfähiger gegen Alkali- 

 carbonat sind als Ca-Silicate. Das Silicat ist sehr ähnlich man- 

 chen Zersetzungsproducten des Serpentins 3 ) und besteht vielleicht 

 wesentlich aus einem Silicat von der Form 2 (MgSiOs) 3 H2O 

 (entsprechend: H 2 =a 21,26. Si0 2 — 47,25, MgO = 31,44). 



Es wurde Batrachit 156 Stunden bei 200° mit einer K2CO3- 

 Lösung (20 pCt.) behandelt; No. 4 giebt die Zusammensetzung des 

 Umwandlungsproducts , nach Abzug von CaC03; es hat sich bei 

 höherer Temperatur ein wasserärmeres Silicat als No. 3 gebildet. 





No. 3. 



No. 4. 



H 2 . . 



. 21,70 



16,07 



Si0 2 . . 



. 41,38 



42,29 



Fe 2 3 4 ) . 



. 6,16 



5,69 



CaO . . 



. 0,57 



3,38 



Na 2 . . 



. 1,34 



5 ) 3,94 



MgO . . 



. 28,96 



28,61 





100,11 



99,98 



1 ) Und etwas C0 2 . 



2 ) Analyse desselben in dieser Zeitschrift, 1877, p. 475; ebenda, 

 p. 479, sind schon einige Versuche über Umwandlung mitgetheilt. 



3 ) Schrauf, Zeitschr. f. Krystallogr., VI, 1882, p. 340. 



4 ) Das im Batrachit enthaltene FeO hat sich fast ganz zu Fe 2 3 

 oxydirt; der K 2 0- und Na 2 0-Gehalt rührt wohl von der Bildung eines 

 Eisenoxydalkali -Silicats her. 



6 ) K 2 0. 



